'_'>J Literatur und Kritik. 



lin.Miurercifh und armer an Sauerstoff; die Monge der Kohlensäure oder 

 der dopptltkohleiisaurcn Siilzc kann indess durch besondere Ursachen 

 wesentlich vermindert und dadurch auch der Schutz des Wassers 

 gegen ilie lUeiaufnahnie aufgehoben werden. Salpetersäure Salze, welche 

 den Uebergang des JJleis z. Tb. so sehr bcgün.stigcn, können durch indu- 

 strielle Abgänge oder durch Kegenwasser im Jh-unncnwasser sieh vermeh- 

 ren, Sulfate und Chlonnetalle bald sich mindern, bald .sieh heben, was 

 sowohl bei Uleiutensilicn mit einer Deckscliicbt als bei neuen lUeigetä.ssen 

 von Wichtigkeit ist. r>) Die nicht stets vollständige rüUung bleierner 

 Wasserröhren. G) Die Fettschi(!lit , mit der IJleiröhren im Innern vom 

 Pressen her überzogen sind, die an sich Veränderungen des Dlcis bedin- 

 gen, aber auch den Coutact mit Wasser verhüten kann. 7) Das Auftre- 

 ten von Ausscheidungen aus dem Wasser selbst als Deckschicht , so von 

 kohlensaurem Kalk , Gyps , Eiscnoxydhydrat, welche man in früherer Zeit 

 als ein Schutzmittel gegen die Dleiaufiiahme von Seiten des Wassers 

 betrachtete, die aber bei Aeuderung des zufliessenden Wassers wieder in 

 Lösung geben können, auch nach Pappen h e ims Untersuchung selbst 

 Blciverbindung cinsehliessen. 8) Abstossung der Deckschichten überhaupt 

 durcli llineiiigeratlien und Hin - und Jlerschicben innerhalb der Bleiutcn- 

 eilien, oder durch Ers(diütterung der letzteren. 9) Einfluss der Sonnen- 

 hitze auf den leeren Theil olfoner, bleierner Ik'hälter und die Haftbarkeit 

 der Deckschichten. 10) Bildung von Vegetationen in otfenen Wasserbe- 

 hältern und Absterben derselben. 



Nachdem Pappenheim es als uothwendig hingestellt, dass in 

 Bezug auf die bleiernen Utensilien Schutzraassrcgeln erheischt werden, 

 wenn nicht schon eine genügend dicke, fest anhaftende und weder durch 

 Temperaturwechsel, noch durch mccbamscbe Ursachen, noch endlich durch 

 freie Säuren gefährdete Deckschicht von Bleioxydbydrat und basischem 

 Carbouat sich gebildet hat, und dass es vor Allem geratbcn erscheint, die 

 Bleiutensilien , welche es nicht mit Wasser , das genügende Mengen von 

 Kohlensäure oder Bicarbonatcn enthält , zu tbun haben , durch öfteres, 

 einige Tage fortgesetztes Anfeuchten und Trockcnwerdcnlassen mit der 

 mehr erwähnten Deckschicht zu überziehen, ehe man das Wasser aus 

 demselben in Gebrauch nimmt und dass dns Nämliche auch nach Einfü- 

 gung eines neuen Blcistückes geschehen muss , ehe man sich des Wassers 

 wieder bedienen kann . gebt er zur Besi)rechung der bisher angegebenen 

 Schutzmittel wider die Gesundheitsgefabr bei bleiernen Utensilien über. 

 Hier wird zunächst das Einlegen eines Kautschuks - oder Gutta Percha - 

 Schlauches als unzweckniässig dargethan, weil ein solcher allmählig brüchig 

 wird, in Folge wovon schliesslich doch ein Coutact des Wassers mit dem 

 Blei stattfindet. Die Verzinnung, wie sie augenblicklich geschieht, hat 

 Pappenheim als durchaus ungenügend erkannt, da sie lückenhaft und 

 ausserdem wahrscheinlich auch zu dünn erseheint. Den Vorschlag von 

 Schwarz, das lileintcnsil mit einem Ucberzuge von Schwefelblei zu ver- 

 sehen, adoptirt P a p p e u h e i m ebenfalls nicht , weil auf solchem Blei die 

 Oxydation mit der nämlichen oder sogar noch grösseren Energie vor sich 

 geht als auf blankem Blei; es handelt sieh dabei nicht um eine Oxydation 

 des üeberzuges selbst, obschon bei starkem Luftzüge eine solche unter 

 Bildung eines Blcisalzes unzweifelhaft stattfinden kann, sondern um die 

 Folgen des bei abwechselndem Trocknen und Nasswerden sich einstellen- 

 den Abblättcrns des Schwefclbleis. In zweiter Reihe bespricht Pap- 

 penheim diejenigen Mittel, welche zur Beseitigung des Bleis aus blei- 

 haltigem Wasser angegeben wurden; zuerst die Kohle und dann das 

 Eisen, bezüglich der Kohle wird darauf aufmerksam gemacht, dass ihre 

 Wirksamkeit einerseits eine -^dir liniitirte ist, andererseits eine nicht 



